아크릴 고무 조성물 을 , 세로 15 cm , 가로 15 cm , 깊이 0 . 2 cm 의 금형 에 넣 어 , 온도 80 ℃, 5 분 간 프레스 한 후 , 이것 에 이어 , 온도 20 ℃, 30 분 간 프레스 하 는 것 에 의해 , 예비 성형 함 으로써 시트 상 의 예비 성 형체 를 얻 고 , 얻 어 진 시트 상 의 예비 성 형체 를 , 증기 캔 을 사용 하 여 , 직접 0 . 5 MPa 의 스팀 을 도입 함 으로써 160 ℃, 40 분 간 스팀 가교 를 행하 고 , 이어서 , 얻 어 진 스팀 가교 물 을 , 기어 식 오븐 으로 , 170 ℃, 4 시간 의 조건 으로 더 가열 하 여 2 차 가교 시킴 으로써 , 시트 상 의 고무 가교 물 을 얻 었 다 . 얻 어 진 고무 가교 물 을 3 호 형 덤벨 로 블 랭킹 하 여 시험편 을 제작 하 였 다 . 그리고 , 얻 어 진 시험편 을 사용 하 여 , JIS K 6251 에 따라 인장 강도 , 신장 및 100 % 인장 응력 을 측정 하 였 다 .